862 C. Doelter, 



die Erfahrung gemacht, daß die Zahlen nie ganz überein- 

 stimmten; die Ursache war wohl in der verschiedenen Korn- 

 größe und insbesondere an dem Gehalt an Glas gelegen, der oft 

 ganz minimal, manchmal aber doch merklich war; der Gehalt 

 •an Glas beeinflußt selbst in kleinen Mengen stark die Leitfähig- 

 keit. Die Zahlen waren bei jenen Versuchen auch nur in der 

 Nähe des Schmelzpunktes übereinstimmende. 



Im allgemeinen sind aber die bei Krystallplatten erhaltenen 

 Zahlen ungemein hohe im Vergleich mit den bei erstarrten 

 Schmelzmassen erhaltenen. Obgleich der Kontakt der Elek- 

 troden ein sehr guter schien, kann er doch nicht so vollkommen 

 sein wie bei der ersten Methode und daher auch die höheren 

 Zahlen für die Widerstände wenigstens zum Teil verursachen^ 

 aber es kann dies allein kaum der Grund für die Verschieden- 

 heit sein. Auch die geringere Genauigkeit bei einem Elektroden- 

 abstand von nur 1 mm erklärt dies nicht genügend. 



Es dürfte wohl der konstant höhere Widerstand der 

 Krystallplatten darauf zurückzuführen sein, daß in Krystallen 

 doch Luftschichten vorhanden sind, welche die Leitfähigkeit 

 verringern, während in der erstarrten Schmelzmasse die Glas- 

 einschlüsse im Gegenteil die Leitfähigkeit vermehren, es ist 

 eben hier die Spaltbarkeit zu berücksichtigen und gerade beim 

 Diopsid zeigte der Querschnitt der Platten zahlreiche parallele 

 Spaltrisse; diese müssen den Widerstand bedeutend 

 erhöhen. 



Quarz. 



Eine von Dr. Steg und Reuter in Homburg bezogene 

 Quarzplatte, parallel zur Achse geschliffen, zeigte bei niederen 

 Temperaturen keine Spur von Leitfähigkeit Erst bei zirka 880"^ 

 war ein Beginn zu bemerken. Die Temperatur wurde bis 1320*^ 

 gesteigert. Der Schmelzpunkt des Quarzes liegt bei zirka 1625 

 bis 1650°, wenn man das Mittel der stark differenzierenden 

 Angaben nimmt; damit ist der Punkt gemeint, bei welchem der 

 Quarz flüssig wird; er wird jedoch schon viel früher zähe und 

 der Schmelzbeginn dürfte beträchtlich unter 1600° liegen. 



